Abstrak—Penelitian mengenai dye sensitized solar cell dilakukan dengan dye dari ekstrak buah terung belanda sebagai sumber energi alternatif dari tenaga surya. Dye sensitized solar cell (DSSC) dibuat dengan menggunakan semikonduktor ZnO yang dilapiskan pada kaca konduktif Fluorine Doped Tin Oxide (FTO) dan dikalsinasi  dengan variasi temperatur 500 0 C, 550 0 C, dan  600 0 C, dengan waktu tahan 30  menit pada tiap temperaturnya. Lapisan ZnO  pada substrat dikarakterisasi dengan  menggunakan SEM dan XRD. Luas permukaan aktif diukur dengan pengujian BET. Hasil SEM menunjukkan ukuran bentuk partikel ZnO berupa hexagonal. Hasil XRD menunjukkan struktur kristal ZnO  adalah  Wurthzite. Luas permukaan aktif dibandingkan dengan hasil kelistrikan DSSC, yang selaras meningkat dari temperatur 500 0 C ke 550 0 C, namun menurun pada 600 0 C. Densitas  arus dan voltase maksimum diperoleh pada variasi  temperatur 550 o C  yaitu sebesar 0,591 mA/cm 2 dan 1140  mV. Efisiensi maksimum  yang diperoleh sebesar 0,150%. Karena sampel 550 o C memiliki luas permukaan aktif paling besar 146,185 m 2 /gr.
Kata Kunci — dye sensitized solar cell, temperatur kalsinasi, terung belanda, ZnO, waktu tahan kalsinasi.

## I. PENDAHULUAN
NERGI  surya merupakan salah satu energi yang sedang giat dikembangkan saat ini. Salah satu aplikasi energi surya adalah pemanfatannya dalam konversi energi cahaya menjadi listrik yaitu dengan sel surya. Indonesia sebenarnya sangat berpotensi untuk menjadikan sel surya sebagai salah satu sumber energi masa depan, mengingat posisi Indonesia pada garis khatulistiwa yang memungkinkan sinar matahari dapat optimal diterima di hampir seluruh Indonesia sepanjang tahun  [1]. Pengembangan sel surya menjadi sebuah tuntutan ketika manusia dihadapkan pada berbagai kerusakan lingkungan akibat penggunaan bahan bakar fosil dan global warming .
Perkembangan yang menarik dari teknologi sel surya saat ini salah satunya adalah sel surya yang dikembangkan oleh Gratzel. Sel ini sering juga disebut dengan sel Grätzel atau dye sensitized solar cells (DSSC) atau sel surya berbasis pewarna tersensitisasi (SSPT). DSSC merupakan salah satu
kandidat potensial sel surya generasi mendatang, hal ini dikarenakan tidak memerlukan material dengan kemurnian tinggi sehingga biaya proses produksinya yang relatif rendah.
Dye Sensitized Solar Cell yang biasa disingkat DSSC, memiliki potensial tinggi untuk terus dikembangkan menjadi sel surya generasi mendatang. Hal ini dikarenakan tidak memerlukan material dengan kemurnian tinggi, sehingga biaya produksi relatif rendah. Pada DSSC, absorbsi cahaya dan separasi muatan listrik terjadi pada proses yang terpisah, tidak seperti sel surya silikon yang seluruh prosesnya melibatkan silikon saja dan tidak terpisah. Pada DSSC, absorbsi cahaya dilakukan oleh molekul dye , dan separasi muatan dilakukan oleh inorganik semikonduktor nanokristal yang mempunyai band gap lebar. Semikonduktor dengan band gap lebar akan memperbanyak elektron yang mengalir dari pita konduksi ke pita valensi, yang membuat ruang reaksi fotokatalis dan absorpsi oleh dye akan menjadi lebih banyak, sehingga spektrum menjadi lebih lebar.
Sejauh ini dye yang digunakan sebagai sensitizer dapat berupa dye sintesis maupun dye alami. Dye sintesis umumnya menggunakan organik logam berbasis ruthenium komplek, dye sintesis ini cukup mahal. Selain itu, dye berbasis ruthenium komplek mengandung logam berat, yang sangat tidak baik untuk lingkungan [2].
ZnO (Zinc Oxide) adalah semikonduktor yang memiliki band gap yang cukup lebar yaitu 3,37eV sehingga sesuai untuk diaplikasikan sebagai sel surya [3,4]. Sedangkan bahan yang digunakan dapat dipilih dari bahan-bahan alami,seperti daun, bunga atau buah yang diekstrak.  Ekstrak dye atau pigmen tumbuhan yang digunakan sebagai fotosensitizer berupa ekstrak klorofil, karoten, atau antosianin [5].  Serta menganalisa pengaruh temperatur terhadap luas permukaan aktif, morfologi lapisan, dan ukuran kristal ZnO demikian juga pada effisiensi DSSC itu sendiri. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh temperatur kalsinasi morfologi lapisan ZnO, ukuran kristal ZnO dan luas permukaan aktif

## II. PROSEDUR EKSPERIMEN
Pengaruh Temperatur Kalsinasi pada Kaca FTO yang di- coating ZnO terhadap Efisiensi DSSC ( Dye Sensitized Solar Cell ) yang Menggunakan Dye dari Buah Terung Belanda ( Solanum betaceum )
Akbar Nur Prasatya dan Diah Susanti
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
E-mail : santiche@mat-eng.its.ac.id
E

## A. Alat dan Bahan
Bahan  -  bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi  substrat  kaca Fluorine  Doped  Tin Oxide (FTO), ZnCl 2 ,  NH 3 , acetonitrile ,  KI,  I 2 ,  asam  asetat,  aseton, lapisan  Pd/Au,  Aquades,  dan  buah  terung belanda.  Peralatan yang digunakan antara lain multimeter digital, hot plate with magnetic stirrer ,  gelas  beaker 25ml dan 100 ml,  pipet tetes, spatula, botol tetes, glass  stirring  rod ,  timbangan digital  , kertas tisu, kain kassa, filter, mortar, furnace, dan spin coater .

## B. Preparasi Lapisan Oksida ZnO
Bahan dasar dari lapisan  oksida  DSSC  ini adalah semikonduktor  ZnCl 2 3,5 gram yang dicampur dengan NH 3 3,6  ml di dalam beaker glass . Campuran ini kemudian dimasukkan dalam autoclave dan dimasukkan dalam muffle furnace untuk dipanaskan pada temperatur 100 o C selama 24 jam.

## C. Preparasi Larutan Elektrolit
Larutan elektrolit dilakukan dengan cara melarutkan campuran antara 0,8 gram KI 0,5 M ke dalam larutan acetonitrile sebanyak 10 ml yang kemudian diaduk merata. Selanjutnya ditambahkan 0,127 gram I 2 ke dalam larutan tersebut sampai ketiga bahan tersebut terlarut dengan sempurna. Kemudian larutan disimpan dalam botol tertutup.

## D. Preparasi Larutan Dye Ekstrak Buah Terung Belanda
Buah  terung belanda  digerus  dengan menggunakan mortar. Setelah itu,  ekstrak buah terung belanda  dilarutkan dengan campuran 25 ml aquades .  Ekstrak  kemudian  disaring dengan kain kassa agar diperoleh larutan dye -nya saja.

## E. Deposisi Lapisan Oksida ZnO
Deposisi  TiO 2 pada FTO dilakukan dengan menyiapkan kaca FTO yang telah dicuci bersih dengan etanol. Selanjutnya, FTO  dibersihkan dengan kertas tisu dan diletakkan  di atas mesin spin coating dengan posisi sisi konduktif menghadap ke atas.  Kemudian,  pasta  ZnO  yang telah siap diteteskan sebanyak 3 tetes ke atas kaca konduktif.  S pin coating dilakukan  dengan putaran 500 rpm  selama 30 detik dan 500 rpm selama 90 detik.

## F. Proses Kalsinasi Lapisan Oksida
Proses kalsinasi ini dilakukan dengan variasi temperatur yaitu 500 o C, 550 o C, dan 600 o C dengan waktu tahan  masing- masing adalah 30  menit. Hal ini dimaksudkan agar molekul oksida saling mengikat sempurna dan molekul pelarut seperti etanol  dapat menguap dan membentuk nanopori. Kemudian lapisan  ZnO  yang sudah dikalsinasi  didiamkan hingga temperatur kamar.

## G. Sensitisasi Lapisan Oksida
Sensitisasi  lapisan  oksida dilakukan dengan mencelupkan lapisan oksida pada FTO yang telah dikalsinasi ke dalam dye larutan buah  terung belanda. Kemudian,  FTO  diletakkan dengan posisi lapisan  oksida menghadap ke atas  dan didiamkan selama dua jam. Sehingga,  larutan dye menyerap sempurna ke dalam lapisan oksida.

## H. Preparasi Counter Electrode
Gambar. 1. Skema lapisan sandwich DSSC.
Counter  electrode di- sputtering dengan mesin sputter coater untuk didapatkan penyebaran yang merata lapisan Pd/Au pada kaca FTO selama 30 menit.
I. Perakitan Dye Sensitized Solar Cell
Perakitan Dye Sensitized Solar Cell dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti di bawah ini : 1. Satu buah FTO dengan lapisan oksida ZnO  dan counte r elektroda Pd/Au ditumpuk dengan permukaan yang saling berhadapan. Kemudian,  FTO  disusun membentuk sebuah struktur sandwich .
2. Offset diberikan  pada ujung masing-masing elektroda sebesar 0,5 cm untuk kontak elektrik.
3. Kedua pinggir sel DSSC  yang tidak diberi offset dijepit dengan klip agar prototipe melekat sempurna.
4. Larutan elektrolit triiodida  diteteskan 2-3 tetes di kedua ujung offset prototipe  DSSC.  Larutan elektrolit akan terserap kedalam lapisan oksida.
5. DSSC siap untuk diuji kelistrikannya.
6. Pembuatan DSSC kedua dilakukan dengan langkah 1sampai 4, kemudian dibungkus plastik ( plastic wrapper ) sebelum dijepit.
Gambar. 1. merupakan skema lapisan sandwich DSSC.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengujian UV-VIS
Pengujian UV-VIS bertujuan untuk mengetahui panjang gelombang  (λ)  dan  nilai  absorbansi  (A)  dari  suatu  larutan, dengan cara menembakkan sinar ultraviolet (UV) pada larutan.
Gambar 2 menunjukkan  nilai absorbansi    daging buah terung belanda  adalah 4.036, sedangkan nilai panjang gelombangnya adalah 499 nm.
Nilai absorbansi pada daging terung belanda yang tinggi ini menunjukkan tingginya konsentrasi larutan dye dalam menyerap radiasi energi yang diberikan. Dalam penelitian ini, tentunya nilai absorbansi yang tinggi ini dapat semakin banyak menyerap foton sinar matahari. Artinya, semakin banyak pula foton yang bisa dieksitasi untuk dikonversikan oleh sel surya menjadi energi listrik.

## FTO
FTO ZnO
Gambar. 2. Grafik panjang gelombang vs absorbansi buah terung belanda.
(a)                              (b)
(c)
Gambar.  3.  Hasil SEM  ZnO  pada temperatur kalsinasi  (a)500 o C, (b)550 O C dan (c)600 o C dengan perbesaran 20.000x.
Nilai absorbansi yang dihasilkan daging buah terung belanda ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu Nadeak, dkk [6]  mendapatkan nilai absorbansi sebesar 3,300 dengan dye dari ekstrak daging buah naga merah,  penelitian Fitria [7]  yang mendapatkan nilai absorbansi sebesar 3,009 dengan dye dari ekstrak kulit buah naga merah, serta penelitian yang dilakukan Nafi’ [8] yang menghasilkan nilai absorbansi daging buah terung belanda sebesar 3.720. Hal ini dikarenakan konsentrasi larutan dye buah terung belanda pada penelitian ini lebih pekat.

## B. Morfologi Lapisan ZnO
Pengujian Scanning Electron Microscope (SEM) dilakukan untuk mengetahui morfologi dan ukuran partikel dari lapisan oksida  ZnO.
Tabel 1.

## Hasil perhitungan ukuran partikel ZnO

## C. Hasil X-Ray Diffraction
Gambar. 4. Pola XRD pada lapisan ZnO yang telah dikalsinasi 30 menit dengan (a) 500 0 C; (b) 550 0 C; (c) 600 0 C *Kaca FTO.
Gambar.  3. menunjukkan  morfologi permukaan lapisan ZnO. Bentuk partikel ZnO  yaitu  hexagonal,  dengan  ukuran yang bervariasi. Serta dapat dilihat adanya celah pada permukaan  ZnO,  celah inilah yang nantinya akan mengabsorbsi molekul dye terung belanda. Semakin banyak celah yang terbentuk, maka akan semakin banyak larutan dye yang diserap. Dengan harapan, semakin banyak sinar matahari yang diserap, dan energi listrik yang dihasilkan menjadi semakin besar pula.
Ukuran partikel ZnO  dihitung dengan cara melakukan perbandingan manual dengan skala yang tertera pada hasil SEM. Tabel 1. menunjukkan adanya perbedaan ukuran partikel pada tiap variasinya. Variasi 550 0 C mempunyai ukuran partikel terkecil. Dengan semakin kecilnya ukuran partikel, maka lapisan ZnO    dapat menyerap larutan dye semakin banyak [7].
Pengujian X-Ray Diffraction (XRD) dilakukan untuk mengetahui struktur kristal dan tingkat kristalinitas dari lapisan ZnO. Gambar. 4. menunjukkan hasil XRD dari lapisan ZnO  dengan variasi temperatur kalsinasi. Variasi temperatur dan waktu tahan kalsinasi tidak begitu memberikan pengaruh terhadap  ukuran  kristal    ZnO  karena pola XRD yang dihasilkan hampir sama secara keseluruhan pada masing- masing variasi.
Untuk mengetahui struktur kristal ZnO, maka dilakukan analisis menggunakan software PCPDFWin, dimana pola
T T Luas Perm. Aktif Ukuran Partikel Ukuran Kristal V Max J Max η ( 0 C) (menit) (m 2 /gr) (µm) (Ǻ) (mV) (mA/cm 2 ) (%) 500 30 14,672 5,909- 11,308 1296,32 723 0,375 0,0602 550 30 148,18 5 4,857- 7,774 585,32 1140 0,591 0,1497 600 30 20,820 4,618- 9,248 938,62 746 0,386 0,0639
XRD pada Gambar.  4  sesuai  dengan  kartu  JCPDF  nomor 80-0075.
Ukuran kristal ZnO  pada setiap variabel dihitung untuk mengetahui tingkat kristalinitas tiap tiap variabel. Ukuran kristal dihitung menggunakan persamaan Schrerrer sebagai berikut:
𝐷 = 0 . 9 𝜆 𝐵 cos 𝜃 (1)
dimana:
D = ukuran kristal (Ǻ), λ  = panjang gelombang radiasi (Ǻ), B = Full Width at Half Maximum (rad), θ  = sudut Bragg ( 0 )
Tabel  1 juga  menunjukkan hasil perhitungan ukuran kristal pada tiap-tiap variasi.  Dapat dilihat bahwa ukuran kristal ZnO  pada setiap variasi hampir sama, yaitu sekitar  1296,32 Ǻ. Namun ukuran kristal terbesar yaitu pada variasi 550 0 C dan waktu tahan 30 menit.
Berdasarkan tabel 1  terlihat ukuran kristal pada masing-masing temperatur kalsinasi menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Hasil dari perhitungan ukuran kristal dapat dilihat bahwa pada temperatur 500 0 C, ukuran kristal menjadi lebih besar daripada variasi temperatur 550 0 C, namun kembali menjadi besar  ukurannya pada temperatur 600 0 C.  Hal ini karena pada temperatur 500 o C masih belum membentuk partikel hexagonal secara sempurna. Pada temperatur tersebut masih daerah transisi seperti ditunjukkan pada kurva DTA/TGA, sehingga pada temperatur 550 o C ukuran partikelnya mengecil karena energi yang diberikan dalam bentuk kenaikkan suhu digunakan untuk membentuk partikel hexagonal yang sempurna dan kristalin.

## D. Hasil Breuner Emmet Teller
Pengujian Breuner Emmet Teller (BET) dilakukan untuk mengetahui luas permukaan aktif dari serbuk ZnO 2 . Tabel 2. . menunjukkan hasil uji BET serbuk ZnO pada setiap variasi. Pada variasi temperatur 550 0 C, mempunyai nilai luas permukaan aktif yang paling besar. Nilai ini akan dibandingkan dengan hasil performa kelistrikan DSSC.
E. Pengujian Voltase
Pengujian voltase dilakukan dengan cara memapar DSSC pada sinar matahari dan dihubungkan dengan multimeter digital. Pengujian dilakukan selama lima belas hari. Gambar. 5. menunjukkan hasil uji voltase pada DSSC.
Hasil uji voltase menunjukkan bahwa pada hari pertama, voltase masih rendah, dikarenakan larutan dye belum sepenuhnya terserap pada lapisan ZnO. Begitu pula yang terjadi pada larutan elektrolit. Sedangkan dari hari kedua hingga hari kelima belas. Voltase terus menurun karena DSSC dipapar sinar matahari, sehingga disinyalir terjadinya penguapan pada larutan elektrolit ataupun larutan dye [7]. Hal ini yang menyebabkan menurunnya nilai voltase hingga hari kelima belas.
Tabel 2.

## Luas permukaan aktif pada sampel uji ZnO
Temperatur ( 0 C) Luas Permukaan Aktif (m 2 /g) 500 14,672 550 146,185 600 20,820
Gambar. 5. Grafik hubungan antara variasi temperatur terhadap voltase DSSC ekstrak terung belanda,(a) 500 0 C 30 menit; (b) 550 0 C 30 menit; (c) 600 0 C 30 menit.
Gambar.  6. Grafik perbandingan voltase DSSC terhadap variasi temperatur kalsinasi.
Gambar.  6  menunjukkan grafik perbandingan voltase tertinggi dari masing-masing variasi. Dapat terlihat bahwa voltase tertinggi diperoleh pada variasi 550 0 C,  30 menit, yaitu senilai 1140  mV.
Tabel 2. dan gambar. 6. mempunyai trend yang sama. Hal ini membuktikan bahwa nilai voltase DSSC yang dihasilkan berbanding lurus dengan luas permukaan aktifnya. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa performa DSSC dari temperatur 500 0 C terus meningkat hingga 550 0 C, lalu menurun pada 600 0 C. Artinya, performa DSSC terus meningkat seiring naiknya variasi temperatur kalsinasi. Namun,  temperatur 600 o C peformanya menurun.
Gambar. 7. Grafik hubungan antara variasi temperature dan hari pengujian terhadap densitas arus DSSC ekstrak terung belanda, (a) 500 0 C; (b) 550 0 C ; (c) 600 0 C  dengan waktu tahan kalsinasi 30 menit.

## F. Pengujian Densitas Arus
Pengujian densitas arus dilakukan dengan cara  yang sama dengan uji voltase. Pengujian dilakukan selama lima belas hari. Gambar. 7.    menunjukkan hasil ujidensitas arus  pada DSSC.
Dari Gambar 7  dapat diketahui bahwa nilai debsitas arus paling tinggi dimiliki oleh DSSC dengan waktu tahan kalsinasi 550 o C,  yaitu  dengan nilai sebesar. 0,591  mA/cm 2 . Secara umum dapat dilihat pada Gambar  7  bahwa densitas arus dari DSSC ekstrak buah terung belanda terlihat fluktuatif. Namun dapat dilihat dengan seksama bahwa nilai densitas arus memiliki nilai terendah pada hari terakhir, pada setiap variasi. Sedangkan memiliki nilai tertinggi pada hari ke-2 pada setiap variasi, dan terus mengalami penurunan nilai seiring bertambahnya hari.

## G. Perhitungan Efisiensi
Efisiensi yaitu persentase perbandingan daya yang dihasilkan DSSC dibandingkan dengan daya yang dihasilkan matahari untuk menyinari bumi. Perhitungan  efisiensi menggunakan persamaan (2) dan (3) di bawah ini.
η = 𝑃 𝑚𝑎𝑥 𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑥 100% (2)
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑥 𝐽𝑚𝑎𝑥 (3)
Dimana:
η : efisiensi (%)
P max    : daya maksimum DSSC (mW/cm 2 )
V max   : voltase maksimum DSSC (Volt)
J max    : densitas arus maksimum DSSC (mA/cm 2 )
P input   : daya sinar matahari di Surabaya (mW/cm 2 )
Nilai P input didapatkan daya sinar matahari yang menyinari Indonesia bagian barat (termasuk Surabaya) yaitu senilai 450 mW/cm 2 .
Tabel  1 diatas juga menunjukkan nilai efisiensi DSSC yang didapatkan dari setiap variasi temperatur dan waktu tahan. Dapat dilihat bahwa DSSC yang mempunyai nilai
efisiensi tertinggi yaitu DSSC dengan variasi temperatur 550 0 C dan waktu tahan 30 menit, yaitu 0,14972%
Gambar. 8.  FTIR ZnO temperatur kalsinasi 500 o C, 550 o C, 600 o C.

## Gambar. 9. Uji TGA ZnO.
Nilai efisiensi yang dicapai pada penelitian kali ini lebih tinggi daripada penelitian sebelumnya, yaitu Nadeak, dkk [4] yang  mempunyai nilai efisiensi tertinggi 0,0383%  dan Nafi’ dkk [8] yang mempunyai nilai efsiensi sebesar 0,469%.

## H. Uji FTIR
Karakterisasi dengan spektroskopi inframerah bertujuan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat dalam suatu senyawa. Dalam penelitiannya terbukti terbentuk ZnO pada kisaran gelombang antara 400-500 cm -1 [9]. Palomino (2012) juga mendapati bahwa ZnO terbentuk pada lekukan 486,08 cm- 1 [10].
Hasil FTIR pada Masing-masing sampel ditunjukkan oleh gambar 9. Dalam penelitian ini untuk masing-masing temperatur 500 o C,  550 o C dan  600 o C juga menunjukkan terbentuknya peak pada 439,76 cm- 1 ,442,25 cm- 1 dan 433,33 cm- 1 yang merupakan peak ZnO. Namun pada temperatur kalsinasi 550 o C dan 600 o C  terjadi lekukan khususnya pada gelombang 2357,72  cm- 1 dan 2356,76  cm- 1 . Lekukan ini merupakan bidang vibrasi dari gugus (CO 2 ) pada kisaran 2380  cm -1 sesuai dengan data penelitian FTIR material Zink Oksida (ZnO) oleh Maciel dkk., (2012) [11].
I. Uji DTA/TGA
Thermogravimetric Analysis (TGA) adalah pengukuran perubahan massa yang terjadi akibat dari perubahan temperatur. TGA dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan massa sampel ( weight loss ).

## Gambar. 10. Uji DTA ZnO.
Pada kurva TGA  di atas seperti pada gambar 10  dapat dilihat adanya pengurangan persen massa dari sampel  ZnO dilihat dari garis yang menurun yang terjadi sebanyak 5 kali. Yang pertama terjadi pada temperatur kamar hingga temperatur 120 o C yaitu sebesar 7,2% akibat adanya proses penguapan zat-zat yang mempunyai boiling point yang rendah, termasuk air [12].  Kemudian yang kedua terjadi pada temperatur 120 o C-185 o C disini terjadi penurunan massa yang sangat besar yaitu 48,4% akibat adanya proses penguapan zat- zat volatile dan air yang terikat secara fisik. Yang ketiga terjadi pada temperatur 185 o C-450 o C disini merupakan proses lanjutan dari penurunan yang kedua yang merupakan penguapan air yang terikat secara kimia, beserta zat-zat volatile yang lain dan presentasenya sebesar 11,6%. Yang keempat terjadi pada  temperatur 450 o C-550 o C sebesar 23,2% dan yang kelima pada temperatur 550 o C-600 o C sebesar 6,96% dimana merupakan proses kristalin ZnO terlihat dari garis yang mulai landai/datar, hingga temperatur 600 o C ke atas tidak terjadi penurunan lagi yang significant atau hampir sama sekali tidak terjadi pengurangan massa ZnO karena telah terbentuk kristal.
Pada pengujian DTA ini kita lihat bahwa terdapat 3 lekukan endotermik pada temperatur 120 o C,130 o C, dan 150 o C yang merupakan puncak-puncak endotermik seperti pada gambar.10. Puncak endotermik ini menandakan adanya penyerapan energi sehingga sampel mengalami proses penguapan yaitu pelepasan kandungan air dan juga unsur- unsur volatile . Kemudian pada daerah temperatur 500 o C- 600 o C terdapat lekukan exotermik dimana temperatur sampel lebih tinggi daripada temperatur pembandingnya sehingga menandakan adanya pelepasan energi pada sampel dan sama seperti  pada kurva TGA pada gambar.9 dimana pada temperatur ini ZnO telah berbentuk kristalin hingga temperatur diatas 600 o C sama seperti kurva uji TGA tidak terjadi penurunan dan kenaikkan yang signifikan. Sehingga dari hasil pengujian DTA/TGA ini yang dijadikan dasar  untuk menetukan variasi temperatur kalsinasi penelitian ini yaitu sebesar 500 o C, 550 o C, dan 600 o C

## IV. KESIMPULAN
Dye  Sensitized Solar Cell (DSSC) dapat difabrikasi menggunakan semikonduktor ZnO dan dye dari ekstrak terung belanda. DSSC dapat mengkonversi energi cahaya matahari
menjadi energi listrik. Voltase maksimum yang dihasilkan yaitu  1140  Mv, densitas arus maksimum sebesar 0,591 mA/cm 2 dan efisiensi 0,14972%. pada  temperatur  550 0 C merupakan temperatur optimum untuk menghasilkan performa DSSC yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] M.S.W. Kumara, G. Prajitno.“Studi Awal Fabrikasi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) Dengan Menggunakan Ekstraksi Daun Bayam ( Amaranthus hybridus l. ) Sebagai Dye Sensitizer Dengan Variasi Jarak Sumber Cahaya Pada DSSC”. Tugas Akhir S1. Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (2012)
[2] K.  Wongcharee,  V.  Meeyoo,  S.Chavadej.2007.  “Dye-sensitized solar cell using natural dyes extracted from rosella and blue pea flowers”. Solar Energy Materials and Solar Cells 91.page, 566-571.
[3] P.C.Kao, S.Y. Chu, B.-J. Li, H.-H .Chang, Y.-C.Fang, R-C.Chang .2009.”  Low temperature solution-synthesis protoluminescene properties ZnO nanowires”. J.Alloys Compd.467.page, 342-246
[4] Q.Zhang, K.Yu, W.Bai, Q.Wang,. F.Xu, Z.Zhu, N.Dai, Y.Sun.2007. Synthesis, optical and field emission properties of three differents ZnO nanostructures,. Mater.Lett.61.page, 3890-3892
[5] A.Maddu,    Zuhri, dan Irmansyah, “Penggunaan ekstrak antosianin kol merah sebagai fotosensitizer pada sel surya TiO 2 nanokristal tersensitisasi dye,” Makara, Teknologi, Vol 11,  No. 2 . page, 78-84
[6] S.M.R.Nadeak  dan  D.  Susanti. “Variasi temperatur dan waktu tahan kalsinasi terhadap unjuk kerja semikonduktor TiO 2 sebagai dye sensitized solar cell (DSSC) dengan dye dari ekstrak buah naga merah,” Tugas Akhir S1, Jurusan Teknik Material dan Metalurgi, ITS, Surabaya, Indonesia (2012).
[7] J.Fitiria,  A.I.Dalimunte,  F.R.Abadi,  S.M.R.Nadeak,T. Apriliani.  “Studi Pemanfaatan Kulit Buah Naga sebagai Materi Sel Surya dengan Metode Dye Sensitized Solar Cell”. Laporan PKMP Jurusan Teknik Material dan Metalurgi ITS (2012)
[8] M.Nafi’,D.  Susanti.“Aplikasi  Semikonduktor  TiO 2 Dengan  Variasi Temperatur  Dan  Waktu  Tahan  Kalsinasi  Sebagai Dye  Sensitized  Solar Cell (DSSC) Dengan Dye Dari Ekstrak  Buah Terung Belanda ( Solanum betaceum )”.  Tugas Akhir S1. Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Jurusan Teknik Material dan Metalurgi (2013)
[9] C.H.Yulianti, R. Ediati, D. Prasetyoko. “Sintesa Karakterisasi Nanopartikel ZnO Sebagai Support Katalis” Tugas Akhir S1. Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Jurusan Kimia  Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
[10] A.G.P.Palomino.2006. “Room-Temperature Synthesis and Characterization of Highly Monodisperse Transition Metal-Doped ZnO Nanocrystals”. Physics. University of Puerto Rico, Physics, Puerto Rico [11] A.V.Maciel, A.E. Job, W.N. Mussel, V.M.D. Pasa. 2012. “Pyrolysis and Auto-gasification of Black Liquor in Presence of ZnO: An Integrated Process For Zn/ZnO Nanostructure Production and Bioenergy Generation”. Biomass and Bioenergy 46,page 538-545 .
[12] H.C.Cheng,F.C.  Chen,C.Y.Tsay,J.P.  Leu.2008. “High Oriented ZnO Film by sol-gel and Chemical bath deposition”. Journal of alloys and compounds. page,146-149